( 126 ) 



terwijl het prodnkt 16.7 gr. aan silicium kan bevatten. Het zoo 

 verkregen prodnkt is echter geen zuiver amorph silicium, want in 

 een chloorstroom vervluchtigt zich slechts ongeveer 40%, dat als 

 chloorsilicium kan gecondenseerd worden en blijft er een rest achter, 

 die slechts voor een gering gedeelte in water oplost en uit silicium- 

 dioxj^de bestaat. Dit moet tijdens het uitwasschen zijn ontstaan, want 

 als het ruwe prodnkt in een chloorstroom wordt verwarmd, blijft er 

 naast keukenzout slechts een zeer geringe onoplosbare rest terug. 

 Daar bij het inbrengen van het ruwe produkt in water gasontwik- 

 keiing met den reuk van Si H 4 bemerkbaar is, ligt het vermoeden 

 voor de hand, dat het Si 2 door ontleding van Si H 4 is ontstaan ; 

 terwijl deze siliciumwaterstof door inwerking van water op eenig 

 natriumsiliciuur kan zijn gevormd. Ook toonde onlangs Moissan aan, 

 dat door inwerking van kokend water op silicium het dioxyde van 

 dit element ontstaat. 



2. In overeenstemming met Hempel en von Haasy vond de heer 

 Slijper, dat bij verhitting van het ruwe omzettingsprodukt in een 

 chloorstroom, zich geen spoor chloorsilicium laat verkrijgen. Daar 

 genoemd produkt in hoofdzaak uit (4 Na Fl -f- Si) bestaat, rees het 

 vermoeden, dat dit daaraan moet worden toegeschreven, dat het 

 primair gevormde chloorsilicium zich met fluoornatrium volgens de 



vergelijking- 

 Si Cl 4 + 4 Na Fl = Si Fl 4 + 4 Na Cl 

 omzet. Inderdaad bleek, dat bij verhitting van fluoornatrium of van 

 kiezellluoornatrium in den damp van chloorsilicium genoemde omzet- 

 ting plaats heeft. Indien dus chloor over een mengsel van Si en Na Fl 

 wordt geleid, zooals in het ruwe produkt aanwezig is, moet de reactie 

 aldus verloopen : 



Si + 4 Cl + 4 Na Fl = Si Fl 4 + 4 Na Cl. 



Dat dit feitelijk het geval is, bleek daaruit, dat het ontwijkende 

 gas uit Si Fl 4 , en dat de stof, die in het schuitje achterbleef, uit nage- 

 noeg zuiver Na Cl bestond. 



Eene betere methode ter bereiding van amorph silicium scheen 

 de ontleding van chloorsilicium door natrium te zijn. In benzolische 

 oplossing met natrium of kalium gekookt, was er geene inwerking. Bij 

 verhitting van natrium in den damp van chloorsilicium trad wel 

 inwerking op, maar deze werd zeer hevig ; het verkregen bruine 

 poeder liet zich wel is waar gemakkelijk door water van keuken- 

 zout bevrijden, maar bij verhitting in een chloorstroom bleef er veel, 

 ca 30 % Si O 2 achter, zoodat ook deze weg niet tot zuiver amorph 

 silicium voert. 



Yeel eenvoudiger is de bereiding van gekristalliseerd silicium vol- 



